( «55 ) 



» Cette observation me conduisit à faire des expériences sur d'autres 

 métaux; j'arrivai ainsi à ce résultat général, savoir: que les métaux qui 

 sont mouillés par le mercure sont perméables pour lui, et communiquent 

 cette propriété aux alliages qui renferment une certaine proportion de 

 métal perméable. 



» Les corps simples métalliques sur lesquels j'ai opéré sont : le zinc, le 

 fer, le nickel, le cadmium, l'étain, le cuivre, le plomb, l'antimoine, l'ar- 

 gent, l'or et le platine. La manière dont j'ai procédé m'a été dictée par le 

 fait même qui avait occasionné ces recherches; à l'aide d'un stylet, je tra- 

 çais une rainure sur la lame en expérience, et j'introduisais un peu de mer- 

 cure dans cette rainure. Pour hâter l'amalgamation, je faisais précéder le 

 mercure métallique d'une goutte de bichlorure de mercure aiguisée d'acide 

 chlorhydrique, de cette manière la surface du métal s'amalgamait instan- 

 tanément, et devenait apte à retenir aussitôt la quantité de mercure néces- 

 saire à l'effet que je voulais produire. 



» Une lame de zinc, de i millimètre d'épaisseur, cède ainsi au moindre 

 effort au bout d'une minute, et se coupe en deux dans le sens de la rainure. 



» Une lame plus épaisse demande un peu plus de temps et une plus forte 

 rainure pour se diviser. A 6 millimètres d'épaisseur, la lame à rainure amal- 

 gamée exigeait à peu près dix minutes, et un certain effort pour se couper; 

 mais, dans tous les cas, la cassure était nette et toujours dans le sens de la 

 rainure. 



» Après le zinc viennent le cadmium et l'étain, puis le plomb, l'argent, 

 l'or et enfin le cuivre; tous ces métaux s'amalgament, le mercure s'y 

 infiltre au bout d'un temps plus ou moins long et les rend cassants. 



» Les résultats ont été négatifs pour le fer, le nickel, l'antimoine et le 

 platine; mais les alliages, tels que le bronze et le laiton, ont manifesté, à 

 un haut degré, le phénomène qui m'occupe. Il est aisé de s'en assurer : 

 quand on amalgame une lanière de laiton on peut, au bout de quelques 

 minutes, là réduire en fragments sous la pression du pouce et de l'index; 

 une lame de 4 millimètres n'a pu être coupée que dix minutes après que 

 le mercure eut été appliqué. 



» Un alliage formé de parties égales d'antimoine et d'étain ne parait 

 pas impressionné par le mercure; l'alliage Chaudet (3 — 4 pour i2oSb, 

 96 — 97 pour 100 Sn), très -élastique d'ailleurs, s'amalgame instantané- 

 ment et se coupe sans peine. 



» On voit donc que si la perméabilité du cuivre et du laiton ne peut 

 pas être mise en évidence par le procédé Horsford, qui est basé sur la 



